UlU COSMOS. 



tances que Ic rubis; il est egalement colore par Ic dironie. La 

 seule difference entrc eux consiste dans les proportions de la ma- 

 tiere colorante, peut-etre aussi dans I't^tatd'ox-ydation du chrome. 

 Mais a cet egard I'analyse ne pent rien iiidiquer & cause des 

 quantites si petites de la matiere colorante en tons los cas. Dans 

 certaines prepai-ations nous avons obtcnu les uns & cole des au- 

 tres, des rubis rouges et des saphirs du plus beau bleu. Cette 

 teinte bleue esttoujours identiqne h la teinte du saphir oriental, 

 dont la cause encore inconnue tient sans doute aux quantites 

 inappreciables de chrome qui suffit pour leur donner la plus belle 

 coloration bleue. 



W Corindon veri. Quand la quantite d'oxyde de chrome esttres- 

 considerable, les corindons qu'on obtient sont d'un beau vert, 

 comme I'ouvarowite, qui, d'apres les analyses de M. Damour, 

 contient 25 pour 100 d'oxjde de chrome. Ce corindon vert se 

 rencontre toujours dans les parties de I'appareil dans lesquelles 

 on place les fluorures d'aluminium et de chrome ; celui-ci se con- 

 centre par suite de sa moindre volatilile. 



5° Zircone. La zircone s'obtient en petits cristaux, groupes re- 

 guliferement en forme d'arborisation et tout a fait semblables au 

 chlorhydrate d'ammoniaque. Produile par le meme precede que 

 le corindon, la zircone acqniert une insolubihte absolue dans les 

 acides, meme I'acide sulfurique concentre. Le bi-sulfate de po- 

 tasse la dissout en laissant le sulfate double insoluble caracteris- 

 tique de cet oxyde. La potasse fondue n'exerce sur elle aucune 

 action. 



60 Cristaux divers. Nous avons produit encore, par cette me- 

 thode, d'autres oxydes metalliques cristallises au moyen des fluo- 

 rures d'uranile, de titane et d'etain ; leur composition et leurs for- 

 mes n'ont pas encore ete determinees. 



7» Cijmophane ou chrysoberijl. On melange a equivalents 6gaux 

 les deux fluorures d'aluminimn et de glucyum, et on decompose 

 leurs vapeurs par I'acide borique dans I'appareil deja decrit. On 

 obtient ainsi des cristaux do cymophane entiercment semblables 

 aux ^chantillons qui nous viennent d'Amerique, avcc cette made 

 en coeur et les stries convergentes qui sont caracteristiques de ce 

 mineral. Nous avons obtenu des cristaux de cymophane de plu- 

 sieurs millimetres de longueur et d'une tres-grande regularite. 



8" Gahnite. II faut, pour obtenir ce spinelle, opcrer dans des 

 vases de fer oii on introduit un melange de fluorure d'aluminium 

 et de fluorure de zinc. L'acide borique est contenu dans une na- 



